Source: http://docplayer.cz/11305423-S-t-a-n-d-a-r-d-i-z-a-c-e.html
Timestamp: 2020-01-22 14:20:16+00:00

Document:
S T A N D A R D I Z A C E - PDF Stažení zdarma
1 S T A N D A R D I Z A C E MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ Standard č PYE PV S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 4 Standard č PYE PV S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 5 Standard č PYE GG S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny - Typ S 4 Standard č PYE GG S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny - Typ S 5 Standard č PYE PV + G S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna, zesílenou skelnými vlákny spřažená vložka Zpracoval: ing. Antonín Parys, Obránců míru 38, Ostrava Vítkovice Schválil : Svaz výrobců asfaltových pásů, jako svou interní normu.
2 Obsah : Preambule Standard č I. Všeobecná charakteristika II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti III. Zkoušení a kontrola IV. Balení, doprava a skladování Použití Dodatek Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE PV S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 4 Zpracovatel Standardu č ing. Antonín Parys, Obránců míru 38, Ostrava Vítkovice Schválil : Svaz výrobců asfaltových pásů, jako svou interní normu.
3 Preambule Takto vytvořené Standardy platí na podkladě dobrovolného přistoupení k jejich zavedení pro členy Svazu výrobců asfaltových pásů, dále pro přizvané nebo dobrovolně přistoupené dovozce ze zahraničí. Po úplném zavedení EN v České republice budou jejich požadavky příslušně začleněny do těchto Standardů. V tomto Standardu jsou použity mezinárodní značky, platné pro příslušný výrobek a materiál v Evropské Unii. Označení vychází z německé normy DIN. Standard č Tento Standard platí pro asfaltované hydroizolační pásy typu S dle čl. 2 ČSN z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterového rouna. I. Všeobecná charakteristika 1. Pás typu PYE PV S 4 je asfaltovaný hydroizolační pás (dále jen pás) s nosnou vložkou z polyesterového rouna, impregnovaného asfaltem s oboustrannou krycí hmotou, vyrobenou ze směsi asfaltu plně modifikovaného elastomery a s minerálními plnidly. 2. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena přírodním jemnozrnným minerálním posypem, dekorativním hrubozrnným min. posypem nebo separační fólií. Spodní strana je upravena separační fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem. 3. Pásy se označují tímto způsobem a. obchodním názvem, vč. označení výrobce b. značkou nosné vložky c. typem asfaltového pásu d. číslem označujícím tloušťku asfaltového pásu e. zkratkou pro označení povrchové úpravy f. minimální plochou asfaltového pásu g. datumem výroby, popř. směnou 4. Asfaltované pásy tohoto typu se používají buď samostatně nebo v kombinaci s jinými pásy v souladu s ČSN , , a ČSN
4 II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti 1. Pásy se dodávají v rolích. Minimální plocha pásu je uvedena na obalu role. Čela rolí musí být rovná a role nesmí být deformovaná. Konce pásu musí být rovně ořezány. 2. Pásy musí mít rovnoměrný povrch. Pás nesmí mít záhyby, rýhy. Dovoluje se pouze natrhnutí nebo vytrhnutí do hloubky 30 mm od okraje, které však nesmí být proti sobě. Jejich celková délka nesmí přesáhnout 2% délky pásu. Jiná mechanická poškození se nedovolují. 3. Pásy mohou být přeřazeny do druhé jakosti na podkladě podmínek stanovených příslušným výrobcem. Takové pásy musí mít i příslušné označení na obalu - II. jakost. 4. Nosnou vložkou je polyesterové rouno o minimální hmotnosti 180gr./m 2. Tato nosná vložka musí mít dobrou snášenlivost s použitým asfaltem a tak zaručovat dobrou soudržnost s krycí hmotou. 5. Nosná vložka musí být umístěna ve střední třetině asfaltového pásu. Toto ustanovení neplatí pro speciální pásy, kde nosná vložka je umísťována v horní nebo spodní třetině. 6. Minerální posyp musí být na vrchním i dolním povrchu uchycen v souvislé ploše a dobře zachycen v krycí hmotě. Pásy s hrubozrnným posypem musí mít alespoň jeden podélný okraj v šířce od 80 do 120 mm bez tohoto posypu. Pro speciální pásy může mít takový okraj i příčný rozměr. 7. Pro krycí hmotu se používají elastomerem modifikované asfalty. Elastomery jsou termoplastické kaučuky, např. SBS. Základní hmotou jsou Asfalty cestné ropné. 8. Směs modifikovaného asfaltu musí být v celé tloušťce pásu homogenní. Připouští se použití asfaltu jiného typu na impregnaci nosné vložky, při dodržení podmínky max. množství na úrovni plošné hmotnosti nosné vložky. Za nehomogenní směs se považuje, je-li hmotnost jiného typu asfaltu vyšší, než hmotnost použité nosné vložky z polyesterového rouna. 9. Separační fólie musí být nanesena na krycí vrstvě souvisle. Lehce tavitelná fólie se používá do tloušťky 0,015 mm. 10. Plnidla jsou jemnozrnné minerální látky, které stabilizují krycí asfaltovou hmotu. Plnidla nesmějí chemicky reagovat s asfaltem upraveným modifikací. 11. Vrstvy pásu v roli nesmí být vzájemně spojené - slepené. V jedné roli může být pouze jeden celistvý pás. 12. Technické vlastnosti pásu musí odpovídat hodnotám, uvedeným v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. 13. Šířka pásu je mm a délka pásu je dovolená s maximální odchylkou +-50 mm. 14. Pásy musí být zdravotně nezávadné. 15. Pásy se nemají zpracovávat při extrémně nízkých teplotách. Za tuto teplotu se považuje -5 C.
5 III. Zkoušení a kontrola 1. Vzorky pásu ke zkouškám se odebírají podle ČSN , vč. změny 6/75. Posuzování zdravotní nezávadnosti se provádí podle modifikované metody SZÚ - ČSN Vlastnosti pásu se zkoušejí podle ČSN , alt. PN a dále ČSN EN 12039, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN a dále dle tohoto Standardu. 3. Rozměry podle čl. 16 a 17 ČSN se kontrolují kalibrovanými ocelovými měřidly s milimetrovým dělením dle ČSN Mimo rámec povinných zkoušek, vyplývajících z příslušných českých norem a předpisů se asfaltové pásy a jejich kvalita kontroluje 1 x ročně nezávislým kontrolorem s anonymním předložením vzorků do státní zkušebny. 5. Zkoušené vlastnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. IV. Balení, doprava a skladování 1. Role musí být zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem, nejčastěji dostatečně pevným papírovým obalem, zasahujícím nejméně do poloviny výšky role nebo speciálními pásky. 2. Obaly musí mít text označení dle bodu I. Všeobecná charakteristika. 3. Pásy se dodávají na paletách, kde jsou uloženy ve vertikální poloze nastojato (s osou kolmo k podlaze). Paletová jednotka musí být chráněna proti povětrnostním vlivům, zpravidla PE fólií. Tím jsou zároveň pásy na paletách fixované ve vertikální poloze. 4. Doprava je zajišťována v souladu s ČSN čl. 22 a 24. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v případě, že pásy jsou přepravovány na paletách, zabezpečených smršťovací fólií. Označení nákladu a manipulace s ním, musí být v souladu s ČSN Role se skladují v krytých, suchých a větratelných prostorách - skladech na paletách v jedné vrstvě nastojato. Výrobek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům - slunce, déšť a jiné zdroje tepla, které by vedly k deformaci rolí. Použití 1. Pásy se používají samostatně pro hydroizolace a střešní krytiny dle ČSN a dále dle údajů výrobce. Navrhování použití musí být v souladu s ČSN , , , a dále s ostatními pokyny výrobce. 2. Pásy se připevňují natavováním, případně jiným způsobem, udávaným výrobcem.
6 Dodatek Související normy: ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN PN DIN DIN DIN Ocelové stláčacie metry - dvojmeter. Základné ustanovenia. - Hydroizolační pásy asfaltované a dehtované v kotúčoch - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku). - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích. - Asfalty ropné - Asfalty cestné ropné - Asfalty oxidované stavebno-izolačné - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení - Povlakové hydroizolace - Navrhování střech - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací - Stanovení zdravotní nezávadnosti výrobků - Označení nákladů. Manipulační značky. - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Technické parametry nosných vložek - Zkoušky asfaltových pásů - Směrné údaje o použití
7 Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE PV S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 4 Zkoušená vlastnost: jemnozrnný hrubozrnný šířka mm tloušťka: průměrná - min. mm 4,0 4,2 jednotlivá - min. mm 3,7 3,9 nejvyšší dovolená odchylka v mm 0,3 jednotlivě plošná hmotnost nosné vložky min. v gr./m tržné zatížení při 50 mm šíře podélné - min. 800 příčné - min. 800 diagonálně min. 700 tažnost v % podélná - min. 40 příčná - min. 40 diagonálně min. 30 ohebnost na trnu o průměru 30 mm -25 stálost za tepla min. 100 objemová stálost v % 0,1 Informativní vlastnosti: bod měknutí krycí vrstvy 120 C množství plnidel a posypů v % max.:oboustranný posyp 40 (mimo hrubozrnný posyp) jednostranný posyp 35 (mimo hrubozrnný posyp) celk. množství asf. hmoty bez plnidel a posypů v gr./m nepropustnost vůči vodě za 24 hod nepožaduje se množství ztráty posypu v % odolnost proti odlupování ve spojích v N/50mm hodnota přilnavosti k podkladu 23 C v MPa nasákavost po 30 dnech v % statické přemostění trhlin při - 10 C Poznámka: poslední tři ukazatele jsou převzaty z požadavku ČSN
8 Standard č I. Všeobecná charakteristika II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti III. Zkoušení a kontrola IV. Balení, doprava a skladování Použití Dodatek Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE PV S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 5 Zpracovatel Standardu č ing. Antonín Parys, Obránců míru 38, Ostrava Vítkovice Schválil : Svaz výrobců asfaltových pásů, jako svou interní normu.
9 Preambule Takto vytvořené Standardy platí na podkladě dobrovolného přistoupení k jejich zavedení pro členy Svazu výrobců asfaltových pásů, dále pro přizvané nebo dobrovolně přistoupené dovozce ze zahraničí. Po úplném zavedení EN v České republice budou jejich požadavky příslušně začleněny do těchto Standardů. V tomto Standardu jsou použity mezinárodní značky, platné pro příslušný výrobek a materiál v Evropské Unii. Označení vychází z německé normy DIN. Standard č Tento Standard platí pro asfaltované hydroizolační pásy typu S dle čl. 2 ČSN z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterového rouna. I. Všeobecná charakteristika 1. Pás typu PYE PV S 5 je asfaltovaný hydroizolační pás (dále jen pás) s nosnou vložkou z polyesterového rouna impregnovaného asfaltem s oboustrannou krycí hmotou, vyrobenou ze směsi asfaltu plně modifikovaného elastomery a s minerálními plnidly. 2. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena přírodním jemnozrnným minerálním posypem, dekorativním hrubozrnným min. posypem nebo separační fólií. Spodní strana je upravena separační fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem. 3. Pásy se označují tímto způsobem a. obchodním názvem, vč. označení výrobce b. značkou nosné vložky c. typem asfaltového pásu d. číslem označujícím tloušťku asfaltového pásu e. zkratkou pro označení povrchové úpravy f. minimální plochou asfaltového pásu g. datumem výroby, popř. směnou 4. Asfaltované pásy tohoto typu se používají buď samostatně nebo v kombinaci s jinými pásy v souladu s ČSN , , a ČSN
10 II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti 1. Pásy se dodávají v rolích. Minimální plocha pásu je uvedena na obalu role. Čela rolí musí být rovná a role nesmí být deformovaná. Konce pásu musí být rovně ořezány. 2. Pásy musí mít rovnoměrný povrch. Pás nesmí mít záhyby, rýhy. Dovoluje se pouze natrhnutí nebo vytrhnutí do hloubky 30 mm od okraje, které však nesmí být proti sobě. Jejich celková délka nesmí přesáhnout 2% délky pásu. Jiná mechanická poškození se nedovolují. 3. Pásy mohou být přeřazeny do druhé jakosti na podkladě podmínek stanovených příslušným výrobcem. Takové pásy musí mít i příslušné označení na obalu - II. jakost. 4. Nosnou vložkou je polyesterové rouno o minimální hmotnosti 220gr./m 2. Tato nosná vložka musí mít dobrou snášenlivost s použitým asfaltem a tak zaručovat dobrou soudržnost s krycí hmotou. 5. Nosná vložka musí být umístěna ve střední třetině asfaltového pásu. Toto ustanovení neplatí pro speciální pásy, kde nosná vložka je umísťována v horní nebo spodní třetině. 6. Minerální posyp musí být na vrchním i dolním povrchu uchycen v souvislé ploše a dobře zachycen v krycí hmotě. Pásy s hrubozrnným posypem musí mít alespoň jeden podélný okraj v šířce od 80 do 120 mm bez tohoto posypu. Pro speciální pásy může mít takový okraj i příčný rozměr. 7. Pro krycí hmotu se používají elastomerem modifikované asfalty. Elastomery jsou termoplastické kaučuky, např. SBS. Základní hmotou jsou Asfalty cestné ropné. 8. Směs modifikovaného asfaltu musí být v celé tloušťce pásu homogenní. Připouští se použití asfaltu jiného typu na impregnaci nosné vložky, při dodržení podmínky max. množství na úrovni plošné hmotnosti nosné vložky. Za nehomogenní směs se považuje, je-li hmotnost jiného typu asfaltu vyšší, než hmotnost použité nosné vložky z polyesterového rouna. 9. Separační fólie musí být nanesena na krycí vrstvě souvisle. Lehce tavitelná fólie se používá do tloušťky 0,015 mm. 10. Plnidla jsou jemnozrnné minerální látky, které stabilizují krycí asfaltovou hmotu. Plnidla nesmějí chemicky reagovat s asfaltem upraveným modifikací. 11. Vrstvy pásu v roli nesmí být vzájemně spojené - slepené. V jedné roli může být pouze jeden celistvý pás. 12. Technické vlastnosti pásu musí odpovídat hodnotám, uvedeným v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. 13. Šířka pásu je mm a délka pásu je dovolená s maximální odchylkou +-50 mm. 14. Pásy musí být zdravotně nezávadné. 15. Pásy se nemají zpracovávat při extrémně nízkých teplotách. Za tuto teplotu se považuje -5 C.
11 III. Zkoušení a kontrola 1. Vzorky pásu ke zkouškám se odebírají podle ČSN , vč. změny 6/75. Posuzování zdravotní nezávadnosti se provádí podle modifikované metody SZÚ - ČSN Vlastnosti pásu se zkoušejí podle ČSN , alt. PN a dále ČSN EN 12039, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN a dále dle tohoto Standardu. 3. Rozměry podle čl. 16 a 17 ČSN se kontrolují kalibrovanými ocelovými měřidly s milimetrovým dělením dle ČSN Mimo rámec povinných zkoušek, vyplývajících z příslušných českých norem a předpisů se asfaltové pásy a jejich kvalita kontroluje 1 x ročně nezávislým kontrolorem s anonymním předložením vzorků do státní zkušebny. 5. Zkoušené vlastnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. IV. Balení, doprava a skladování 1. Role se musí zabezpečit proti rozbalení vhodným způsobem, nejčastěji dostatečně pevným papírovým obalem, zasahujícím nejméně do poloviny výšky role nebo speciálními pásky. 2. Obaly musí mít text označení dle bodu I. Všeobecná charakteristika. 3. Pásy se dodávají na paletách, kde jsou uloženy ve vertikální poloze nastojato (s osou kolmo k podlaze). Paletová jednotka musí být chráněna proti povětrnostním vlivům, zpravidla PE fólií. Tím jsou zároveň pásy na paletách fixované ve vertikální poloze. 4. Doprava je zajišťována v souladu s ČSN čl. 22 a 24. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v případě, že pásy jsou přepravovány na paletách, zabezpečených smršťovací fólií. Označení nákladu a manipulace s ním, musí být v souladu s ČSN Role se skladují v krytých, suchých a větratelných prostorách - skladech na paletách v jedné vrstvě nastojato. Výrobek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům - slunce, déšť a jiné zdroje tepla, které by vedly k deformaci rolí. Použití 1. Pásy se používají samostatně pro hydroizolace a střešní krytiny dle ČSN a dále dle údajů výrobce. Navrhování použití musí být v souladu s ČSN , , , a dále s ostatními pokyny výrobce. 2. Pásy se připevňují natavováním, případně jiným způsobem, udávaným výrobcem.
12 Dodatek Související normy: ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN PN DIN DIN DIN Ocelové stláčacie metry - dvojmeter. Základné ustanovenia. - Hydroizolační pásy asfaltované a dehtované v kotúčoch - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku). - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích. - Asfalty ropné - Asfalty cestné ropné - Asfalty oxidované stavebno-izolačné - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení - Povlakové hydroizolace - Navrhování střech - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací - Stanovení zdravotní nezávadnosti výrobků - Označení nákladů. Manipulační značky. - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Technické parametry nosných vložek - Zkoušky asfaltových pásů - Směrné údaje o použití
13 Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE PV S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 5 Zkoušená vlastnost: jemnozrnný hrubozrnný šířka mm tloušťka: průměrná - min. mm 5,0 5,2 jednotlivá - min. mm 4,7 4,9 nejvyšší dovolená odchylka v mm 0,3 jednotlivě plošná hmotnost nosné vložky min. v gr./m tržné zatížení při 50 mm šíře podélné - min. 800 příčné - min. 800 diagonálně min. 700 tažnost v % podélná - min. 40 příčná - min. 40 diagonálně min. 30 ohebnost na trnu o průměru 30 mm -25 C stálost za tepla min. 100 C objemová stálost v % 0,1 Informativní vlastnosti: bod měknutí krycí vrstvy 120 C množství plnidel a posypů v % max.:oboustranný posyp 40 (mimo hrubozrnný posyp) jednostranný posyp 35 (mimo hrubozrnný posyp) celk. množství asf. hmoty bez plnidel a posypů v gr./m (4000) nepropustnost vůči vodě za 24 hod nepožaduje se množství ztráty posypu v % odolnost proti odlupování ve spojích v N/50mm hodnota přilnavosti k podkladu 23 C v MPa min. 0,4MPa nasákavost po 30 dnech v % max. 2,5 statické přemostění trhlin při - 10 C min. do 2 mm Poznámka: poslední tři ukazatele jsou převzaty z požadavku ČSN
14 Standard č I. Všeobecná charakteristika II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti III. Zkoušení a kontrola IV. Balení, doprava a skladování Použití Dodatek Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE GG S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Typ S 4 Zpracovatel Standardu č ing. Antonín Parys, Obránců míru 38, Ostrava Vítkovice Schválil : Svaz výrobců asfaltových pásů, jako svou interní normu.
15 Preambule Takto vytvořené Standardy platí na podkladě dobrovolného přistoupení k jejich zavedení pro členy Svazu výrobců asfaltových pásů, dále pro přizvané nebo dobrovolně přistoupené dovozce ze zahraničí. Po úplném zavedení EN v České republice budou jejich požadavky příslušně začleněny do těchto Standardů. V tomto Standardu jsou použity mezinárodní značky, platné pro příslušný výrobek a materiál v Evropské Unii. Označení vychází z německé normy DIN. Standard č Tento Standard platí pro asfaltované hydroizolační pásy typu S dle čl. 2 ČSN z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. I. Všeobecná charakteristika 1. Pás typu PYE GG S 4 je asfaltovaný hydroizolační pás (dále jen pás) s nosnou vložkou ze skelné tkaniny impregnované asfaltem s oboustrannou krycí hmotou, vyrobenou ze směsi asfaltu plně modifikovaného elastomery a s minerálními plnidly. 2. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena přírodním jemnozrnným minerálním posypem, dekorativním hrubozrnným min. posypem nebo separační fólií. Spodní strana je upravena separační fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem. 3. Pásy se označují tímto způsobem a. obchodním názvem, vč. označení výrobce b. značkou nosné vložky c. typem asfaltového pásu d. číslem označujícím tloušťku asfaltového pásu e. zkratkou pro označení povrchové úpravy f. minimální plochou asfaltového pásu g. datumem výroby, popř. směnou 4. Asfaltované pásy tohoto typu se používají buď samostatně nebo v kombinaci s jinými pásy v souladu s ČSN , , a ČSN
16 II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti 1. Pásy se dodávají v rolích. Minimální plocha pásu je uvedena na obalu role. Čela rolí musí být rovná a role nesmí být deformovaná. Konce pásu musí být rovně ořezány. 2. Pásy musí mít rovnoměrný povrch. Pás nesmí mít záhyby, rýhy. Dovoluje se pouze natrhnutí nebo vytrhnutí do hloubky 30 mm od okraje, které však nesmí být proti sobě. Jejich celková délka nesmí přesáhnout 2% délky pásu. Jiná mechanická poškození se nedovolují. 3. Pásy mohou být přeřazeny do druhé jakosti na podkladě podmínek stanovených příslušným výrobcem. Takové pásy musí mít i příslušné označení na obalu - II. jakost. 4. Nosnou vložkou je skelná tkanina o minimální hmotnosti 180gr./m 2. Tato nosná vložka musí mít dobrou snášenlivost s použitým asfaltem a tak zaručovat dobrou soudržnost s krycí hmotou. 5. Nosná vložka musí být umístěna ve střední třetině asfaltového pásu. Toto ustanovení neplatí pro speciální pásy, kde nosná vložka je umísťována v horní nebo spodní třetině. 6. Minerální posyp musí být na vrchním i dolním povrchu uchycen v souvislé ploše a dobře zachycen v krycí hmotě. Pásy s hrubozrnným posypem musí mít alespoň jeden podélný okraj v šířce od 80 do 120 mm bez tohoto posypu. Pro speciální pásy může mít takový okraj i příčný rozměr. 7. Pro krycí hmotu se používají elastomerem modifikované asfalty. Elastomery jsou termoplastické kaučuky, např. SBS. Základní hmotou jsou Asfalty cestné ropné. 8. Směs modifikovaného asfaltu musí být v celé tloušťce pásu homogenní. Připouští se použití asfaltu jiného typu na impregnaci nosné vložky, při dodržení podmínky max. množství na úrovni plošné hmotnosti nosné vložky. Za nehomogenní směs se považuje, je-li hmotnost jiného typu asfaltu vyšší, než hmotnost použité nosné vložky z polyesterového rouna. 9. Separační fólie musí být nanesena na krycí vrstvě souvisle. Lehce tavitelná fólie se používá do tloušťky 0,015 mm. 10. Plnidla jsou jemnozrnné minerální látky, které stabilizují krycí asfaltovou hmotu. Plnidla nesmějí chemicky reagovat s asfaltem upraveným modifikací. 11. Vrstvy pásu v roli nesmí být vzájemně spojené - slepené. V jedné roli může být pouze jeden celistvý pás. 12. Technické vlastnosti pásu musí odpovídat hodnotám, uvedeným v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. 13. Šířka pásu je mm a délka pásu je dovolená s maximální odchylkou +-50 mm. 14. Pásy musí být zdravotně nezávadné. 15. Pásy se nemají zpracovávat při extrémně nízkých teplotách. Za tuto teplotu se považuje -5 C.
17 III. Zkoušení a kontrola 1. Vzorky pásu ke zkouškám se odebírají podle ČSN , vč. změny 6/75. Posuzování zdravotní nezávadnosti se provádí podle modifikované metody SZÚ - ČSN Vlastnosti pásu se zkoušejí podle ČSN , alt. PN a dále ČSN EN 12039, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN a dále dle tohoto Standardu. 3. Rozměry podle čl. 16 a 17 ČSN se kontrolují kalibrovanými ocelovými měřidly s milimetrovým dělením dle ČSN Mimo rámec povinných zkoušek, vyplývajících z příslušných českých norem a předpisů se asfaltové pásy a jejich kvalita kontroluje 1 x ročně nezávislým kontrolorem s anonymním předložením vzorků do státní zkušebny. 5. Zkoušené vlastnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. IV. Balení, doprava a skladování 1. Role se musí zabezpečit proti rozbalení vhodným způsobem, nejčastěji dostatečně pevným papírovým obalem, zasahujícím nejméně do poloviny výšky role nebo speciálními pásky. 2. Obaly musí mít text označení dle bodu I. Všeobecná charakteristika. 3. Pásy se dodávají na paletách, kde jsou uloženy ve vertikální poloze nastojato (s osou kolmo k podlaze). Paletová jednotka musí být chráněna proti povětrnostním vlivům, zpravidla PE fólií. Tím jsou zároveň pásy na paletách fixované ve vertikální poloze. 4. Doprava je zajišťována v souladu s ČSN čl.22 a 24. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v případě, že pásy jsou přepravovány na paletách, zabezpečených smršťovací fólií. Označení nákladu a manipulace s ním, musí být v souladu s ČSN Role se skladují v krytých, suchých a větratelných prostorách - skladech na paletách v jedné vrstvě nastojato. Výrobek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům - slunce, déšť a jiné zdroje tepla, které by vedly k deformaci rolí. Použití 1. Pásy se používají samostatně pro hydroizolace a střešní krytiny dle ČSN a dále dle údajů výrobce. Navrhování použití musí být v souladu s ČSN , , , a dále s ostatními pokyny výrobce. 2. Pásy se připevňují natavováním, případně jiným způsobem, udávaným výrobcem, např. lepením a mechanickým kotvením na vhodný podklad.
18 Dodatek Související normy: ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN PN DIN DIN DIN Ocelové stláčacie metry - dvojmeter. Základné ustanovenia. - Hydroizolační pásy asfaltované a dehtované v kotúčoch - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku). - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích. - Asfalty ropné - Asfalty cestné ropné - Asfalty oxidované stavebno-izolačné - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení - Povlakové hydroizolace - Navrhování střech - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací - Stanovení zdravotní nezávadnosti výrobků - Označení nákladů. Manipulační značky. - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Technické parametry nosných vložek - Zkoušky asfaltových pásů - Směrné údaje o použití
19 Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE GG S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Typ S 4 Zkoušená vlastnost: jemnozrnný hrubozrnný šířka mm tloušťka: průměrná - min. mm 4,0 4,2 jednotlivá - min. mm 3,7 3,9 nejvyšší dovolená odchylka v mm 0,3 jednotlivě plošná hmotnost nosné vložky min. v gr./m tržné zatížení při 50 mm šíře podélné - min příčné - min tažnost v % podélná - min. 2 příčná - min. 2 ohebnost na trnu o průměru 30 mm -25 stálost za tepla min. 100 objemová stálost v % 0,1 Informativní vlastnosti: bod měknutí krycí vrstvy 120 C množství plnidel a posypů v % max.:oboustranný posyp 40 (mimo hrubozrnný posyp) jednostranný posyp 35 (mimo hrubozrnný posyp) celk. množství asf. hmoty bez plnidel a posypů v gr./m (3250) nepropustnost vůči vodě za 24 hod nepožaduje se množství ztráty posypu v % odolnost proti odlupování ve spojích v N/50mm hodnota přilnavosti k podkladu 23 C v MPa nasákavost po 30 dnech v % statické přemostění trhlin při - 10 C odolnost proti protrhávání dříku hřebíku v N Poznámka: poslední tři ukazatele jsou převzaty z požadavku ČSN
20 Standard č I. Všeobecná charakteristika II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti III. Zkoušení a kontrola IV. Balení, doprava a skladování Použití Dodatek Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE GG S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Typ S 5 Zpracovatel Standardu č ing. Antonín Parys, Obránců míru 38, Ostrava Vítkovice Schválil : Svaz výrobců asfaltových pásů, jako svou interní normu.
21 Preambule Takto vytvořené Standardy platí na podkladě dobrovolného přistoupení k jejich zavedení pro členy Svazu výrobců asfaltových pásů, dále pro přizvané nebo dobrovolně přistoupené dovozce ze zahraničí. Po úplném zavedení EN v České republice budou jejich požadavky příslušně začleněny do těchto Standardů. V tomto Standardu jsou použity mezinárodní značky, platné pro příslušný výrobek a materiál v Evropské Unii. Označení vychází z německé normy DIN. Standard č Tento Standard platí pro asfaltované hydroizolační pásy typu S dle čl. 2 ČSN z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. I. Všeobecná charakteristika 1. Pás typu PYE GG S 5 je asfaltovaný hydroizolační pás (dále jen pás) s nosnou vložkou ze skelné tkaniny impregnované asfaltem s oboustrannou krycí hmotou, vyrobenou ze směsi asfaltu plně modifikovaného elastomery a s minerálními plnidly. 2. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena přírodním jemnozrnným minerálním posypem, dekorativním hrubozrnným min. posypem nebo separační fólií. Spodní strana je upravena separační fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem. 3. Pásy se označují tímto způsobem a. obchodním názvem, vč. označení výrobce b. značkou nosné vložky c. typem asfaltového pásu d. číslem označujícím tloušťku asfaltového pásu e. zkratkou pro označení povrchové úpravy f. minimální plochou asfaltového pásu g. datumem výroby, popř. směnou 4. Asfaltované pásy tohoto typu se používají buď samostatně nebo v kombinaci s jinými pásy v souladu s ČSN , , a ČSN
22 II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti 1. Pásy se dodávají v rolích. Minimální plocha pásu je uvedena na obalu role. Čela rolí musí být rovná a role nesmí být deformovaná. Konce pásu musí být rovně ořezány. 2. Pásy musí mít rovnoměrný povrch. Pás nesmí mít záhyby, rýhy. Dovoluje se pouze natrhnutí nebo vytrhnutí do hloubky 30 mm od okraje, které však nesmí být proti sobě. Jejich celková délka nesmí přesáhnout 2% délky pásu. Jiná mechanická poškození se nedovolují. 3. Pásy mohou být přeřazeny do druhé jakosti na podkladě podmínek stanovených příslušným výrobcem. Takové pásy musí mít i příslušné označení na obalu - II. jakost. 4. Nosnou vložkou je skelná tkanina o minimální hmotnosti 200gr./m 2. Tato nosná vložka musí mít dobrou snášenlivost s použitým asfaltem a tak zaručovat dobrou soudržnost s krycí hmotou. 5. Nosná vložka musí být umístěna ve střední třetině asfaltového pásu. Toto ustanovení neplatí pro speciální pásy, kde nosná vložka je umísťována v horní nebo spodní třetině. 6. Minerální posyp musí být na vrchním i dolním povrchu uchycen v souvislé ploše a dobře zachycen v krycí hmotě. Pásy s hrubozrnným posypem musí mít alespoň jeden podélný okraj v šířce od 80 do 120 mm bez tohoto posypu. Pro speciální pásy může mít takový okraj i příčný rozměr. 7. Pro krycí hmotu se používají elastomerem modifikované asfalty. Elastomery jsou termoplastické kaučuky, např. SBS. Základní hmotou jsou Asfalty cestné ropné. 8. Směs modifikovaného asfaltu musí být v celé tloušťce pásu homogenní. Připouští se použití asfaltu jiného typu na impregnaci nosné vložky, při dodržení podmínky max. množství na úrovni plošné hmotnosti nosné vložky. Za nehomogenní směs se považuje, je-li hmotnost jiného typu asfaltu vyšší, než hmotnost použité nosné vložky z polyesterového rouna. 9. Separační fólie musí být nanesena na krycí vrstvě souvisle. Lehce tavitelná fólie se používá do tloušťky 0,015 mm. 10. Plnidla jsou jemnozrnné minerální látky, které stabilizují krycí asfaltovou hmotu. Plnidla nesmějí chemicky reagovat s asfaltem upraveným modifikací. 11. Vrstvy pásu v roli nesmí být vzájemně spojené - slepené. V jedné roli může být pouze jeden celistvý pás. 12. Technické vlastnosti pásu musí odpovídat hodnotám, uvedeným v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. 13. Šířka pásu je mm a délka pásu je dovolená s maximální odchylkou +-50 mm. 14. Pásy musí být zdravotně nezávadné. 15. Pásy se nemají zpracovávat při extrémně nízkých teplotách. Za tuto teplotu se považuje -5 C.
23 III. Zkoušení a kontrola 1. Vzorky pásu ke zkouškám se odebírají podle ČSN , vč. změny 6/75. Posuzování zdravotní nezávadnosti se provádí podle modifikované metody SZÚ - ČSN Vlastnosti pásu se zkoušejí podle ČSN , alt. PN a dále ČSN EN 12039, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN a dále dle tohoto Standardu. 3. Rozměry podle čl. 16 a 17 ČSN se kontrolují kalibrovanými ocelovými měřidly s milimetrovým dělením dle ČSN Mimo rámec povinných zkoušek, vyplývajících z příslušných českých norem a předpisů se asfaltové pásy a jejich kvalita kontroluje 1 x ročně nezávislým kontrolorem s anonymním předložením vzorků do státní zkušebny. 5. Zkoušené vlastnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. IV. Balení, doprava a skladování 1. Role se musí zabezpečit proti rozbalení vhodným způsobem, nejčastěji dostatečně pevným papírovým obalem, zasahujícím nejméně do poloviny výšky role nebo speciálními pásky. 2. Obaly musí mít text označení dle bodu I. Všeobecná charakteristika. 3. Pásy se dodávají na paletách, kde jsou uloženy ve vertikální poloze nastojato (s osou kolmo k podlaze). Paletová jednotka musí být chráněna proti povětrnostním vlivům, zpravidla PE fólií. Tím jsou zároveň pásy na paletách fixované ve vertikální poloze. 4. Doprava je zajišťována v souladu s ČSN čl. 22 a 24. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v případě, že pásy jsou přepravovány na paletách, zabezpečených smršťovací fólií. Označení nákladu a manipulace s ním, musí být v souladu s ČSN Role se skladují v krytých, suchých a větratelných prostorách - skladech na paletách v jedné vrstvě nastojato. Výrobek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům - slunce, déšť a jiné zdroje tepla, které by vedly k deformaci rolí. Použití 1. Pásy se používají samostatně pro hydroizolace a střešní krytiny dle ČSN a dále dle údajů výrobce. Navrhování použití musí být v souladu s ČSN , , , a dále s ostatními pokyny výrobce. 2. Pásy se připevňují natavováním, případně jiným způsobem, udávaným výrobcem, např. lepením a mechanickým kotvením na vhodný podklad.
24 Dodatek Související normy: ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN PN DIN DIN DIN Ocelové stláčacie metry - dvojmeter. Základné ustanovenia. - Hydroizolační pásy asfaltované a dehtované v kotúčoch - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku). - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích. - Asfalty ropné - Asfalty cestné ropné - Asfalty oxidované stavebno-izolačné - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení - Povlakové hydroizolace - Navrhování střech - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací - Stanovení zdravotní nezávadnosti výrobků - Označení nákladů. Manipulační značky. - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Technické parametry nosných vložek - Zkoušky asfaltových pásů - Směrné údaje o použití
25 Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE GG S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Typ S 5 Zkoušená vlastnost: jemnozrnný hrubozrnný šířka mm tloušťka: průměrná - min. mm 5,0 5,2 jednotlivá - min. mm 4,7 4,9 nejvyšší dovolená odchylka v mm 0,3 jednotlivě plošná hmotnost nosné vložky min. v gr./m tržné zatížení při 50 mm šíře podélné - min příčné - min tažnost v % podélná - min. 3 příčná - min. 3 ohebnost na trnu o průměru 30 mm -25 stálost za tepla min. 100 objemová stálost v % 0,1 Informativní vlastnosti: bod měknutí krycí vrstvy 120 C množství plnidel a posypů v % max.:oboustranný posyp 40 (mimo hrubozrnný posyp) jednostranný posyp 35 (mimo hrubozrnný posyp) celk. množství asf. hmoty bez plnidel a posypů v gr./m nepropustnost vůči vodě za 24 hod nepožaduje se množství ztráty posypu v % odolnost proti odlupování ve spojích v N/50mm hodnota přilnavosti k podkladu 23 C v MPa nasákavost po 30 dnech v % statické přemostění trhlin při - 10 C odolnost proti protrhávání dříku hřebíku v N Poznámka: poslední tři ukazatele jsou převzaty z požadavku ČSN
26 Standard č I. Všeobecná charakteristika II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti III. Zkoušení a kontrola IV. Balení, doprava a skladování Použití Dodatek Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE PV + G S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna zpevněného skelnými vlákny Typ S 5 Zpracovatel Standardu č ing. Antonín Parys, Obránců míru 38, Ostrava Vítkovice Schválil : Svaz výrobců asfaltových pásů, jako svou interní normu.
27 Preambule Takto vytvořené Standardy platí na podkladě dobrovolného přistoupení k jejich zavedení pro členy Svazu výrobců asfaltových pásů, dále pro přizvané nebo dobrovolně přistoupené dovozce ze zahraničí. Po úplném zavedení EN v České republice budou jejich požadavky příslušně začleněny do těchto Standardů. V tomto Standardu jsou použity mezinárodní značky, platné pro příslušný výrobek a materiál v Evropské Unii. Označení vychází z německé normy DIN. Standard č Tento Standard platí pro asfaltované hydroizolační pásy typu S dle čl. 2 ČSN z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterového rouna zpevněného skelnými vlákny. I. Všeobecná charakteristika 1. Pás typu PYE PV + G S 5 je asfaltovaný hydroizolační pás (dále jen pás) s nosnou vložkou z polyesterového rouna zpevněného skelnými vlákny impregnovaného asfaltem s oboustrannou krycí hmotou, vyrobenou ze směsi asfaltu plně modifikovaného elastomery a s minerálními plnidly. 2. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena přírodním jemnozrnným minerálním posypem, dekorativním hrubozrnným min. posypem nebo separační fólií. Spodní strana je upravena separační fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem. 3. Pásy se označují tímto způsobem a. obchodním názvem, vč. označení výrobce b. značkou nosné vložky c. typem asfaltového pásu d. číslem označujícím tloušťku asfaltového pásu e. zkratkou pro označení povrchové úpravy f. minimální plochou asfaltového pásu g. datumem výroby, popř. směnou 4. Asfaltované pásy tohoto typu se používají buď samostatně nebo v kombinaci s jinými pásy v souladu s ČSN , , a ČSN
28 II. Technické požadavky na pásy 1 tř. jakosti 1. Pásy se dodávají v rolích. Minimální plocha pásu je uvedena na obalu role. Čela rolí musí být rovná a role nesmí být deformovaná. Konce pásu musí být rovně ořezány. 2. Pásy musí mít rovnoměrný povrch. Pás nesmí mít záhyby, rýhy. Dovoluje se pouze natrhnutí nebo vytrhnutí do hloubky 30 mm od okraje, které však nesmí být proti sobě. Jejich celková délka nesmí přesáhnout 2% délky pásu. Jiná mechanická poškození se nedovolují. 3. Pásy mohou být přeřazeny do druhé jakosti na podkladě podmínek stanovených příslušným výrobcem. Takové pásy musí mít i příslušné označení na obalu - II. jakost. 4. Nosnou vložkou je polyesterové rouno zpevněné skelnými vlákny o minimální hmotnosti 180gr./m 2. Tato nosná vložka musí mít dobrou snášenlivost s použitým asfaltem a tak zaručovat dobrou soudržnost s krycí hmotou. 5. Nosná vložka musí být umístěna ve střední třetině asfaltového pásu. Toto ustanovení neplatí pro speciální pásy, kde nosná vložka je umísťována v horní nebo spodní třetině. 6. Minerální posyp musí být na vrchním i dolním povrchu uchycen v souvislé ploše a dobře zachycen v krycí hmotě. Pásy s hrubozrnným posypem musí mít alespoň jeden podélný okraj v šířce od 80 do 120 mm bez tohoto posypu. Pro speciální pásy může mít takový okraj i příčný rozměr. 7. Pro krycí hmotu se používají elastomerem modifikované asfalty. Elastomery jsou termoplastické kaučuky, např. SBS. Základní hmotou jsou Asfalty cestné ropné. 8. Směs modifikovaného asfaltu musí být v celé tloušťce pásu homogenní. Připouští se použití asfaltu jiného typu na impregnaci nosné vložky, při dodržení podmínky max. množství na úrovni plošné hmotnosti nosné vložky. Za nehomogenní směs se považuje, je-li hmotnost jiného typu asfaltu vyšší, než hmotnost použité nosné vložky z polyesterového rouna. 9. Separační fólie musí být nanesena na krycí vrstvě souvisle. Lehce tavitelná fólie se používá do tloušťky 0,015 mm. 10. Plnidla jsou jemnozrnné minerální látky, které stabilizují krycí asfaltovou hmotu. Plnidla nesmějí chemicky reagovat s asfaltem upraveným modifikací. 11. Vrstvy pásu v roli nesmí být vzájemně spojené - slepené. V jedné roli může být pouze jeden celistvý pás. 12. Technické vlastnosti pásu musí odpovídat hodnotám, uvedeným v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. 13. Šířka pásu je mm a délka pásu je dovolená s maximální odchylkou +-50 mm. 14. Pásy musí být zdravotně nezávadné. 15. Pásy se nemají zpracovávat při extrémně nízkých teplotách. Za tuto teplotu se považuje -5 C.
29 III. Zkoušení a kontrola 1. Vzorky pásu ke zkouškám se odebírají podle ČSN , vč. změny 6/75. Posuzování zdravotní nezávadnosti se provádí podle modifikované metody SZÚ - ČSN Vlastnosti pásu se zkoušejí podle ČSN , alt. PN a dále ČSN EN 12039, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN EN a dále dle tohoto Standardu. 3. Rozměry podle čl. 16 a 17 ČSN se kontrolují kalibrovanými ocelovými měřidly s milimetrovým dělením dle ČSN Mimo rámec povinných zkoušek, vyplývajících z příslušných českých norem a předpisů se asfaltové pásy a jejich kvalita kontroluje 1 x ročně nezávislým kontrolorem s anonymním předložením vzorků do státní zkušebny. 5. Zkoušené vlastnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto Standardu. IV. Balení, doprava a skladování 1. Role se musí zabezpečit proti rozbalení vhodným způsobem, nejčastěji dostatečně pevným papírovým obalem, zasahujícím nejméně do poloviny výšky role nebo speciálními pásky. 2. Obaly musí mít text označení dle bodu I. Všeobecná charakteristika. 3. Pásy se dodávají na paletách, kde jsou uloženy ve vertikální poloze nastojato (s osou kolmo k podlaze). Paletová jednotka musí být chráněna proti povětrnostním vlivům, zpravidla PE fólií. Tím jsou zároveň pásy na paletách fixované ve vertikální poloze. 4. Doprava je zajišťována v souladu s ČSN čl.22 a 24. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v případě, že pásy jsou přepravovány na paletách, zabezpečených smršťovací fólií. Označení nákladu a manipulace s ním, musí být v souladu s ČSN Role se skladují v krytých, suchých a větratelných prostorách - skladech na paletách v jedné vrstvě nastojato. Výrobek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům - slunce, déšť a jiné zdroje tepla, které by vedly k deformaci rolí. Použití 1. Pásy se používají samostatně pro hydroizolace a střešní krytiny dle ČSN a dále dle údajů výrobce. Navrhování použití musí být v souladu s ČSN , , , a dále s ostatními pokyny výrobce. 2. Pásy se připevňují natavováním, případně jiným způsobem, udávaným výrobcem, např. lepením a mechanickým kotvením na vhodný podklad.
30 Dodatek Související normy: ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN PN DIN DIN DIN Ocelové stláčacie metry - dvojmeter. Základné ustanovenia. - Hydroizolační pásy asfaltované a dehtované v kotúčoch - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku). - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností. - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích. - Asfalty ropné - Asfalty cestné ropné - Asfalty oxidované stavebno-izolačné - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení - Povlakové hydroizolace - Navrhování střech - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací - Stanovení zdravotní nezávadnosti výrobků - Označení nákladů. Manipulační značky. - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích - Technické parametry nosných vložek - Zkoušky asfaltových pásů - Směrné údaje o použití
31 Přehledná tabulka Charakteristika pásu PYE PV + G S 5 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna zpevněnou skelnými vlákny Typ S 5 Zkoušená vlastnost: jemnozrnný hrubozrnný šířka mm tloušťka: průměrná - min. mm 5,0 5,2 jednotlivá - min. mm 4,7 5,0 nejvyšší dovolená odchylka v mm 0,3 jednotlivě plošná hmotnost nosné vložky min. v gr./m tržné zatížení při 50 mm šíře podélné - min. 750 příčné - min. 550 tažnost v % podélná - min. 40 příčná - min. 40 ohebnost na trnu o průměru 30 mm -25 stálost za tepla min. 100 objemová stálost v % 0,1 Informativní vlastnosti: bod měknutí krycí vrstvy 120 C množství plnidel a posypů v % max.:oboustranný posyp 40 (mimo hrubozrnný posyp) jednostranný posyp 35 (mimo hrubozrnný posyp) celk. množství asf. hmoty bez plnidel a posypů v gr./m nepropustnost vůči vodě za 24 hod nepožaduje se množství ztráty posypu v % odolnost proti odlupování ve spojích v N/50mm hodnota přilnavosti k podkladu 23 C v MPa nasákavost po 30 dnech v % statické přemostění trhlin při - 10 C odolnost proti protrhávání dříku hřebíku v N Poznámka: poslední tři ukazatele jsou převzaty z požadavku ČSN

References: čl. 2
 čl. 16
 čl. 22
 čl. 2
 čl. 16
 čl. 22
 čl. 2
 čl. 16
 čl.22
 čl. 2
 čl. 16
 čl. 22
 čl. 2
 čl. 16
 čl.22